372 
wieder benützt werden und ist nur von Zeit zu Zeit etwas Silber- 
auflösung zuzusetzen. Hat man glatte Platteu zu versilbern, so lässt 
man sie etwa 20—25 Minuten in der Versilberungsflüssigkeit liegen, 
nimmt sie dann heraus, wäscht sie mit Wasser ab und trocknet sie 
schnell zwischen Fliesspapier unter Abwischen mit einem feinen lei- 
nen Tuche. Man kann sie dann noch mit weichem Leder reiben. 
Hat man aber eine geätzte oder roulletirte Platte oder ein Relief 
davon zu versilbern, so ist es besser das Versilbern 1 bis 2 Stunden 
fortwähren zu lassen (bei gewöhnlicher Temperatur). Die Platten 
bekommen dann einen matten weisslichen Ueberzug, werden abge- 
waschen und durch aufgelegtes Fliesspapier und Andrücken des- 
selben getrocknet ohne nachträglich gerieben zu werden. Die Kupfer- 
platten müssen vorher durch reines Terpentinöl, nöthigenfalls durch 
Salzsäure und Wasser wohl gereinigt werden, 
Der Grund warum roulettirte oder tief geätzte Platten stärker 
zu versilbern sind, ist der, dass sich eine galvanisch gebildete 
Platte von solchen begreiflicherweise viel schwerer trennt als von 
glatten. Eine stärkere Versilberung erleichtert diese Trennung, in- 
dem dann das Silber zum Theil sich loslöst und auf die Copie über- 
geht. Indessen ist es nicht rathsam die Versilberung über 3 Stun- 
den dauern zu lassen, weil sich sonst das Silber schon beim Ab- 
trocknen ablösen kann und auch die Kupferfläche unnöthig ange- 
griffen wird. 
Wenn auf eine versilberte Platte gemalt oder gezeichnet werden 
soll, so’ ist diese vorher noch 6 bis 8 Stunden in schwach 'sauern 
Kupfervitriol oder in Wasser mit wenig Schwefelsäure zu legen, 
abzutrocknen und zu gebrauchen. Wenn man dieses unterlässt, s» 
zeigen sich meistens nach einigen Tagen gelbliche oder grünliche 
